LES PREMIERS AGES DU MÉTAL EN ESPAGNE. 36g 
Nous donnons ici le résultat de l’analyse chimique du 
minerai et de la scorie. Cette analyse, comme un grand 
nombre de celles dont les résultats sont indiqués plus loin, 
a été faite par M. Paul Claes, aujourd’hui directeur du 
laboratoire agricole de l’Etat à Louvain. 
MINERAI. 
SCORIE. 
Oxyde de cuivre (CuO) 
25, 93 
15, 32 
Oxyde d’étain (SnO) 
0 , 10 
0 , 06 
Oxyde de plomb (PbO) 
0 , 60 
1, 84 
Acide arsénieux (AS 0 O 3 ) 
1 , 86 
0, 25 
Acide antimonieux (Sb 2 03 ) 
0, 62 
0, 20 
Or 
traces 
— 
Argent 
traces 
traces 
Soufre 
traces 
0, 64 
Chaux (GaO) 
1, 67 
4, 06 
Magnésie (MgO) 
0, 28 
0, 54 
Acide carbonique (COj) 
8, 00 
0, 00 
Silice (Si0 2 ) 
14, 84 
19, 71 
Oxyde de fer (Fe 2 0 3 ) 
39, 56 
56, 73 
Oxyde de nickel (NiO) 
0, 40 
0, 61 
Oxyde de manganèse, alumine, etc. 
6, 14 
0, 34 
100, 00 
100, 00 
Ce qui correspond à 
Cuivre métallique 20, 72 12, 24 
Etain métallique 0, 08 0, 05 
Cette analyse montre que la scorie antique provient bien 
réellement du traitement du minerai que l’on trouve 
encore aujourd’hui ; elle prouve aussi l’insuffisance de la 
réduction, puisque la moitié environ du métal était perdue. 
Quant à l’étain, on voit que le minerai en contient de fai- 
bles quantités, et qu’une partie seulement a été entraînée 
dans la scorie ; il en résulte qu’une autre partie restait 
alliée au cuivre et, par suite, qu’il ne faut accorder aucune 
importance aux traces d’étain que l’analyse décèle dans les 
objets en cuivre : cet étain n’était pas intentionnel, et on 
21 
XXIII 
